( 133) 

 trouve l'argent disséminé en petite quantité, dans presque 

 toutes les pierres quarzeuses que l'on rencontre. 



Un des points essentiels du procédé saxon est le rôtis- 

 sage du minerai , cette opération , toute simple qu'elle 

 paraisse au premier abord, exige beaucoup de connais- 

 sance pratique de la part du métallurgiste, à cause de la 

 diversité de nature et de la différence de richesse des mi- 

 nerais. Dans le système espagnol por patio on évite cette 

 opération. 



On ajoute une certaine quantité de muriate de soude au 

 minerai pendant le rôtissage; cette quantité varie en rai- 

 son delà richesse et selon la nature du minerai. Ainsi les 

 sulfures d'argent de 3 à 4 onces par quintal, exigent 5 p. °U 

 de sel marin et un rôtissage. Les sulfures de 4 à 6 onces, 

 contenant peu de sulfures de fer et d'antimoine, deman- 

 dent 6 p. °/o de muriate de soude et un rôtissage, mais si 

 ces sulfures sont fortement mélangés d'autres sulfures, la 

 quantité exigée de sel monte à 6 Va et 7 Va p. "/„, et l'on 

 doit rôtir deux fois le minerai. Les minerais de sulfure d'ar- 

 gent d'une richesse moyenne de 8 à 9 onces par quintal , 

 mélangés d'autres sulfures, demandent 3 p. °/o de sel au 

 premier rôtissage, et lorsque le minerai est refroidi, on le 

 rôtit de nouveau avec 5 p. "/„ de muriate de soude. 



La durée du rôtissage dépend également de la nature 

 du minerai. Ainsi les muriates d'argent rendant 3 onces 

 par quintal, demandent environ 2 heures; les sulfures de 

 même richesse un rôtissage de 2 heures et demie ; enfin 

 les minerais de S , à 8 onces et de nature docile, néces- 

 sitent environ 4 heures de rôtissage (1). 



(I) Ces noies m'ont été coraplaisamment remises par un habile métallui- 

 fiiste an^laiit, M. BeekcU Hampshire. J'ai pu étudier dans sa belle usine <\v 



